( tl 1 ) 



ment de l'Acadmie , je ne m'occupe que des mtaux simples. Dans un court 

 historique des travaux faits jusqu'ici , je rappelle d'abord les expriences 

 sur la constance du coefficient d'lasticit : Couloml) et Lageihjelm ont 

 trouv le mme coefficient d'lasticit pour le fer et pour l'acier de mme 

 chantillon, quel qu'ait t le traitement mcanique auquel ils furent sou- 

 mis; M. Poncelet, au contraire, en s'appuyant sur l'ensemble des rsultats 

 connus , n'admet pas cette constance mme pour le fer. Les autres mtaux 

 n'ont pas encore t tudis sous ce rapport. 



M. Gerstner conclut de ses expriences sur des fils d'acier, que le coef- 

 ficient d'lasticit reste le mme dans les diffrentes positions d'quilibre 

 du (il. 



En ngligeant les diffrences qui peuvent avoir Keu sur uu mme m- 

 tal, cause des variations dans sa densit ou cause de son impuret, les 

 coefficients d'lasticit ont t dtermins, pour le plomb, le zinc, l'argent, 

 le platine, le cuivre, le fer et l'acier, par Coulomb, Tredgold, Barlow, 

 Young, Rennie, Duleau, Navier, Lagerhjelm, Leslie, Gerstner, Sguin, 

 Martin , Savart, Weber, Ardaut et par la commission royale du Hanovre. 



Chiadni a pris la vitesse du son sur le fer, le cuivre, l'argent et l'tain, et 

 Savart sur le fer, l'acier et le cuivre. M. Masson a fait connatre les vitesses 

 dans le zinc et le plomb pauvre. 



Ces rsultats forment peu prs l'ensemble de nos connaissances exp- 

 rimentales sur l'lasticit la temprature ordinaire; les changements que 

 l'lasticit prouve par l'lvation de temprature n'ont pas encore t 

 tudis. 



Ivcs recherches sur la cohsion des mtaux sont beaucoup plus nom- 

 breuses; mais, par leur nature mme, moins aptes donner des rsultats 

 concordants.il serait trop long de les citer ici; je rappellerai seulement 

 encore que l'influence du recuit sur la cohsion a t tudie par MM. Du- 

 four, Baudrimont et Karniarsch, et celle de l'lvation de temprature sur 

 la cohsion du fer par MM. Tredgold, Lagerhjelm, Trmery, Poirier et 

 Dufour. Enfin , MM. Minard et Desormes ont fait connatre la diminution 

 de cohsion que le plomb, l'tain et le cuivre prouvent par la chaleur. 



Mes expriences ont port sur les mtaux homognes, que j'ai moi- 

 mme rduits ou analyss, quand il n'tait pas possible de les avoir parfaite- 

 ment purs : c'taient le plomb, l'tain, le cadmium, l'or, l'argent, le zinc, le 

 platine, le cuivre, le fer et l'acier. Chaque mtal fut d'abord coul, quand 

 cela se pouvait, puis croui et tir, et enfin recuit. Dans chacun de ces 

 tats sa densit a t prise, puis j'ai dtermin son coefficient d'lasticit 



i6.. 



